RER TUR 
allerdings im Handstück oft kaum merkbare, Aenderung ein, als auch CaCO, sich am Aufbau der 
Körner beteiligt. 
Auch die ganz aus Brauneisen bestehenden Oolithe zeigen hinsichtlich ihrer Struktur kleinere 
Unterschiede; bei den von Bachzimmern stammenden (Taf. I, Fig. 1 u. 2), die schon im Hand- 
stück durch ihre Massenhaftigkeit und Größe Bewunderung erregen, ist sie etwa folgende: 
Das Korn ist sehr häufig ganz aus feinen Schalen von Brauneisen zusammengesetzt (zeigt 
also keinen „Kern“). Nicht selten setzt aber nach innen zu die regelmäßige Struktur plötzlich ab, 
indem der mehr oder weniger große zentrale Teil des Kornes andersartig (als „Kern‘“) ausgebildet ist; 
teils wird er von einem ebenfalls eisenschüssigen Grundmassenbrocken (Taf. I, Fig. 2, und (Taf. V, 
Fig. 28))') oder von einem vererzten, kaum mehr erkennbaren organischen Fragment, teils von 
einer Masse dargestellt, die vollständig einem Bruchstück eines regelmäßigen, konzentrisch -schalig 
struierten Ooliths gleicht (Taf. I, Fig. 5, und Taf. VI, Fig. 34); und häufig zeigen die Oolithe mehrere 
Kerne (Taf. I, Fig. 2; (Taf. IV, Fig. 24, und Taf. VI, Fig. 32)), d. h. 2 oder mehrere kleine, ganze oder 
nur in Bruchstücken vorliegende Oolithehen oder auch andere fremde Brocken, die unter sich durch 
undeutlich bis gar nicht struiertes Brauneisen zusammengehalten werden, werden von konzentrischen 
Lagen überzogen und allmählich zur runden Form ergänzt (mehrkernige Oolithe). Sehr häufig werden 
diese Oolithe von radialen und konzentrischen Sprüngen durchsetzt, die mit Eisenerz gefüllt sind 
(Taf. I, Fig. 1; (Taf. I, Fig. 5; Taf. II, Fig. 12; Taf. V, Fig. 26 usw.)). 
Die Farbe des Brauneisens im Dünnschliff ist beträchtlichen Schwankungen unterworfen; sie 
hängt unter anderem sehr von der Dicke des Schliffes ab; in den Schliffen von der gewöhnlichen Dicke ist die 
Farbe der Zonen bei durchfallendem Licht dunkelbraun bis (infolge von Undurchsichtigkeit) schwärzlich ; 
in ausnahmsweise dünnen Partien ist sie gelbbraun; die Farbe der viel besser durchsichtigen, nicht 
konzentrisch struierten, sondern blättchenförmig ausgebildeten Füllmasse der Sprünge ist rotbraun. 
Bei auffallendem Licht sind die Zonen hell-gelbbraun bis (gerade bei den im durchfallenden Licht helleren 
Partien) graubraun, während die Füllmasse ganz dunkel und etwas metallglänzend erscheint. 
Wie die Zonenstruktur zustande kommt, ist schwer zu sagen, zumal bei starker Vergrößerung 
infolge der Undurchsichtigkeit an der Eisenhydroxydmasse recht wenig zu sehen ist; sie scheint vom 
Abwechseln dunklerer und hellerer bis fast farbloser ?) Zonen herzurühren; die hellen Zonen häufen sich 
ab und zu etwas an (bei Taf. I, Fig. I im Zentrum!); (die einzelnen Zonen scheinen aus feinsten 
Körnchen zu bestehen). 
Sehr dünn geschliffene Oolithe geben zwischen + Nicols ein Kreuz; die Doppelbrechung der 
Oolithe erweist sich dann als sehr schwach und negativ (d. h. in tangentialer Richtung ist die kleinere 
optische Elastizität). Diese Doppelbrechungserscheinungen scheinen wesentlich von den farbloseren 
Zonen auszugehen (siehe auch S. 48 u. 54). 
Massenhaft treten in den Oolithen ganz eigenartige Gebilde auf, die sehr leicht übersehen werden 
können, zumal sie im durchfallenden Licht meist nicht einmal vom geübten Auge, aber auch im auffallen- 
den Licht infolge ihrer schlechten Erhaltung nur schwer erkennbar sind. Es handelt sich (Taf. VI, 
Fig. 31 und 33; Taf. VIII, Fig. 44) um kleine, immer streng der konzentrischen Struktur 
folgende, auf der peripherischen Seite konvexe, auf der zentralen Seite konkave Gebilde, die viel- 
1) () bedeutet, daß die zitierten Abbildungen von anderen Oolithen stammen, die die gerade besprochenen Er- 
scheinungen ebenfalls zeigen (vielleicht sonst verschieden sind). 
2) Im Dünnschliff! 
BUETR- 
